Braun: Deformationsströme. 897 



tliatsächlich bestätigt. Wurde eine Nickelspirale, welche die Erschei- 

 nung gut zeigte, ausgeglüht, so war der Effect verschwunden. Liess 

 man sie den Drahtzug, senkrecht zum magnetischen Meridian in einer 

 gemerkten Richtung passiren, wickelte sie wieder zu einer Spirale 

 und schaltete sie in den Multiplicatorkreis , so gab Ausziehen einen 

 Strom, welcher in der Spirale gegen die Richtung, in welcher der 

 Draht durch das Zieheisen gegangen war, Üoss. In der wieder aus- 

 geglühten Spirale war kein Strom mehr bei Deformation nach- 

 weisbar; zog man den Draht aber durch das Zieh eisen in der zur 

 gemerkten entgegengesetzten Richtung, so war der Effect wieder da, 

 und der Strom ging jetzt bei Verlängerung der Spirale gegen diese 

 neue Zugrichtung. Es ist mir unter allen seither untersuchten Spiralen, 

 bei denen die Richtung, in welcher der Draht gezogen war, bekannt 

 war, keine Ausnahme von diesem Satze vorgekommen, vorausgesetzt, 

 dass sie vorher stark (bis nahe zur Weissgluth) erhitzt und, bei 

 wiederholtem Ziehen, stets in der gleichen Richtung und ostwest- 

 licher Lage durch das Ziehloch gegangen waren. 



5. Aus einer Spule von Nickeldraht, die so lange geglüht war, 

 bis sie keinen bemerkenswerthen Strom mehr gab, zog ich einen 

 langen Draht, zerschnitt denselben in mehrere gleiche Stücke von 

 etwa Meterlänge, bemerkte an jedem derselben die Zugrichtung und 

 wickelte aus dem ersten Stück eine rechts gewundene, aus dem 

 zweiten eine links gewundene und so fort. Dann zeigte sich, dass 

 der Strom, welcher bei einer Verlängerung der Spulen entsteht, bei 

 den rechts gewundenen gegen die Richtung ging, in welcher der 

 Draht das Zieheisen passirt hatte; bei den links gewundenen ging 

 er umgekehrt mit der Zugrichtung. Rechts und links gewundene 

 Spiralen verhalten sich also entgegengesetzt. Daraus erklärt sich, 

 warum bei An- und Abspannen eines geraden Drahtes kein Effect 

 zu beobachten ist. 



6. Ich erlaube mir für diese Ströme den Namen Deformations- 

 ströme vorzuschlagen. Der beim Ausziehen auftretende Strom soll 

 Dilatationsstrom, der andere Contractionsstrom genannt werden. Die 

 Richtung, in welcher der Draht das Loch passirt hat, will ich kurz 

 die (positive) Axe des Drahtes nennen. Bei Nickel geht der Dilata- 

 tionsstrom in rechts gewundenen Spiralen gegen die Axe; solche 

 Stoffe sollen negative heissen. 



Ertheilt man dem Nickeldraht eine longitudinale Magnetisirung 

 der Art, dass am gezogenen Ende ein Südpol entsteht, so werden 

 die Wirkungen dadurch verstärkt. 



In diamagnetischen Metallen habe ich Deformationsstr()me bisher 

 nicht mit Sicherheit nachweisen können. In Eisen und Stahl scheinen 



